2 
11. Helmliacker. 
[ 2 ] 
ural’schen Reise vor 5 Jahren auch die Sysertsker Goldwäschen be- 
suchte und mitbrachte , und welche mir derselbe mit besonderer 
Bereitwilligkeit zur Beschreibung überliess , wofür ich mich mit Dank 
verpflichtet fühle. 
Ausser einigen in einer Ebene ausgebreiteten, strauchartigen und 
gestrickten kleinen Blechen als Krystallaggregaten, waren die Krystalle 
lose und vorherrschend von der Form (111). Die ganz deutlich ausge- 
bildeten Formen hatten 1 bis 2, ja selbst einige wenige Millimeter 
Länge in der Richtung einer Achse. Einige Krystalle sassen auf sehr 
verzerrten durchsichtigen Quarzkryställchen und umhüllten dieselben 
theilweise, andere hatten in sich noch kleine Quarzkörnchen stecken, 
an andern jedoch waren nur unregelmässige tiefe Grübchen oder eben- 
flächige Vertiefungen und tiefgehende Eindrücke zu bemerken, welche 
von Quarz herrührten, auf dem die Krystalle als jüngere Bildungen auf- 
gewachsen sein mochten. Die grösste Zahl von den Kryställchen war 
ziemlich gut ausgebildet. Einige Krystalle stacken in einer Rinde von 
dichtem Limonit als jüngerem Minerale. 
Was an den Goldkrystallen sogleich auffiel, war ihre Farbe. Ein 
Theil der Kryställchen hatte oberflächlich die rein goldgelbe Farbe; 
andere zeigten jedoch eine bräunlich goldgelbe, ja selbst beinahe bronce- 
gelbe Farbe. 
Um die Ursachen dieser verschiedenen Oberflächenfarbe kennen 
zu lernen, wurden sowohl von den rein goldgelben als den bräunlich 
goldgelben Krystallen die specifischen Gewichte bestimmt. 
36 goldgelbe Kryställchen durchwegs 111 oder 111, 311, oder 
111, 110, 311, 117 Gramm schwer, gaben ein specifisches Gewicht 
von 1 7'36 1 1 ; 24 bräunliche Kryställchen, durchwegs beinahe nur 111 
oder 111, 110, D32 Gramm schwer, hatten ein specifisches Gewicht 
von 17-3698. 
Die Dichte der oberflächlich goldgelben und bräunlich goldgelben 
Kryställchen ist beinahe die gleiche, die Zusammensetzung demnach 
auch dieselbe, ihre Farbe auf der Oberfläche ist demnach keineswegs 
auf die verschiedene Zusammensetzung derselben zurückzuführen. 
Am naturgemässesten erklärt sich die bräunlich goldgelbe, bis bei- 
nahe broncegelbe Oberflächenfarbe mancher Goldkrystalle durch einen 
überaus schwachen Ueberzug von Limonit. In Säuren hätte sich ein solches 
bräunliches Gold aufhellen müssen, weil der dünne Limonit-Ueberzug 
gelöst worden wäre; es wurde dies aber nicht gemacht, weil an der 
Natur des Ueberzuges als Limonit kein Zweifel gehegt wurde. 
Wenn angenommen wird, dass diese Goldkryställchen nur aus 
Gold und Silber bestehen, was der Wahrheit jedenfalls sehr nahe liegt, 
und wenn ausserdem die Dichte des Au mit 19-37 , die des Ag mit 
10 - 52, beides nach den Angaben von G. Rose, angenommen wird, so 
ergibt sich für das Gold von der Dichte 1 7*361 1, und 17-3698 folgende 
Zusammensetzung : 
Für ersteres: Au = 0774 
Ag = 0 - 226 
1-000 
